Meteoreisenzwilling von Mukerop. 665 



dafür auch die verwickelte Zusammensetzung des Gefüges 

 besser zum Ausdruck als ein anderes Eisen. Bei der Be- 

 schreibung des Ätzbildes am Mukeroper Blocke habe ich 

 erwähnt, dass die Lamellen des Balkensystems sich gegen den 

 Lichtreflex nicht gleichartig verhalten. Wenn ein Theil von 

 Lamellen hell schimmert, so Hegt der andere Theil desselben 

 Lamellenbündels in Dunkelheit. Auf einem Dreieckfelde beob- 

 achten wir darum auch zweierlei Dreiecke, zugleich helle und 

 dunkle, und auf einem trapezoedrischen Felde ebenso zweierlei 

 Trapezoide mit und ohne Schimmer. Den gesetzmäßig 

 orientierten Schimmer in Balken desselben Systems hat 

 schon Rose gekannt. Die richtige Deutung des Schimmer- 

 wechsels in denselben Lamellenbündeln hat aber erst Linck 

 gegeben. Merkwürdigerweise haben seine diesbezüglichen 

 Auseinandersetzungen am Eisen von Toluca bei späteren 

 Beobachtern keine Beachtung gefunden. An einer geeigneten 

 Tolucaplatte, an der zugleich durch einen Bruch erzeugte Spalt- 

 und Absonderungsflächen nach dem Oktaeder vorhanden waren, 

 konnte nämlich Linck den durch Rechnung belegten Nachweis 

 führen, »dass der Krystallbau des sogenannten oktaedrischen 

 Eisens nicht ein schaliger oder zonarer im gewöhnlichen Sinne 

 des Wortes ist, sondern dass die ganze Structureigenthümlich- 

 keit desselben auf einen polysynthetischen Zwillingsbau nach 

 den vier Flächen des Oktaeders zurückzuführen ist. Die Okta- 

 ederflächen sind gleichzeitig Zwillingsebenen undVerwachsungs- 

 flächen. Aus der Zwillingsstellung der Lamellen erklärt sich 

 ferner auch der orientierte Schimmer in verschiedenen Lamellen 

 desselben Systems, denn die Einzelnkrystalle verhalten sich 

 jedenfalls gleich und so muss der Schimmer in verschieden 

 gelagerten hidividuen des Zwillings verschiedenen Richtungen 

 angehören.« 



Brauchbare Messungen der Schimmerreflexe sind an 

 Mukerop und Bethanien nicht zu erhalten wegen der compli- 

 cierten Verhältnisse, wie sie sich aus der beträchtlichen schiefen 

 Schnittlage zu einer Oktaederfläche ergeben. Es unterliegt kaum 

 einem Zweifel, dass Messungen des Schimmerwechsels an 

 genau orientierten Platten, dessen gesetzmäßige Ableitung aus 

 der Zwillingslage der Eisenlamellen ergeben werden. 



44* 



